질소 분위기 로 한 플라스크 에 50 . 6 g 의 메타크릴산 1 -( 1 - 메틸 에틸 ) 시 클로 펜틸 , 23 . 1 g 의 메타크릴산 2 - 옥소 - 4 - 옥사 헥 사히 드로 - 3 , 5 - 메타 노 - 2 H - 시클 로 펜 타 [ b ] 푸란 - 6 - 일 , 26 . 3 g 의 메타크릴산 2 - 옥소 테트라 히 드로 푸란 - 3 - 일 , 1 . 19 g 의 V - 601 ( 와코 쥰야 쿠 공업 ( 주 ) 제조 ) , 1 . 51 g 의 2 - 머 캅 토 에탄올 , 175 g 의 PMA ( 프로필렌글리콜 메틸에테르 아세테이트 ) 를 취하 여 , 단량체 - 중합 개시제 용액 을 조제 했 다 . 질소 분위기 로 한 다른 플라스크 에 58 . 3 g 의 PMA ( 프로필렌글리콜 메틸에테르 아세테이트 ) 를 취하 여 , 교반 하 면서 80 ℃ 까지 가열 한 후 , 상기 단량체 - 중합 개시제 용액 을 4 시간 동안 적하 했 다 . 적하 종료 후 , 중합 액 의 온도 를 80 ℃ 로 유지 한 채 2 시간 계속 교반 하 고 , 이어서 실온 까지 냉각 시켰 다 . 얻 어 진 중합 액 을 , 엄격 하 게 교반 한 1 . 6 kg 의 메탄올 에 적하 하 여 , 석출 된 공중 합체 를 여과 분리 했 다 . 공중 합체 를 메탄올 0 . 6 kg 으로 2 회 세정 한 후 , 50 ℃ 에서 20 시간 진공 건조 시켜 83 . 3 g 의 백색 분말 형 의 공중 합체 를 얻 었 다 . 공중 합체 를 13 C - NMR 로 분석 한 결과 , 공중합 조성 비 는 상기 단량체 순서 로 46 . 4 / 22 . 2 / 31 . 4 / 몰 % 였 다 . GPC 로 분석 한 결과 , 폴리스티렌 환산 의 중량 평균 분자량 ( Mw ) 은 6 , 100 이 었 다 .